Prähistorische Eisenfunde. 



14c 



dem Gefüge eines modernen Stahlgusses mittlerer Körnung gleichen. 

 Deren gröbere Struktur geht übrigens bei 850 — 900^ in ein fein- 

 körniges Gefüge über. 



Das Eisen wurde also höchst wahrscheinlich gehärtet. Es ist 

 daher eher das Bruchstück eines Werkzeuges als das eines Nagels. 

 Seine stahlähnlichen Eigenschaften musste es durch nachträgliches 

 Erhitzen über 250'^ bei langsamer Temperatursteigerung zum grossen 

 Teil wieder verloren haben. 



X. Eisenbarren aus Bibracte. 



Die metallographische Prüfung Hess in Übereinstimmung mit 

 den erhaltenen Analvsenresultaten ein g'anz vorzügliches Material er- 



Ficf. 24. 



Fi^. 25. 



kennen. Kein Wunder, stammt doch das Eisen aus einer Epoche, in 

 der -in Gallien bereits eine hochentwickelte Eisenindustrie blühte, 

 deren Technik unter der Herrschaft der Römer bedeutend verbessert 

 wurde. Nach der makroskopischen Prüfung, Fig. 26, könnte sogar 

 hier ein Flusseisen vorliegen, wenn nicht durch die mikroskopische 

 Beobachtung die für Schwoisseisen so typischen Schlacken nachge- 

 wiesen worden wären. Jedenfalls sind die durch Kupferammonium- 

 chlorid auf dem Querschnitt des Stückes hervorgerufenen dunklen 

 Partien Anreicherungen von Phosphor, der merkwürdigerweise in 

 dem sonst so reinen Eisen bis zu 0,1 "/q gefunden wurde. 



Auf Lichtbild 27 finden wir eine schöne Bestätigung der 

 Kohlenstoffanalyse, die nur einen Gehalt von 0,08 "/o ergeben hatte. 

 Das Gefüge besteht fast aus reinem Ff-nif, drv nui xon kleinen Perlit- 



